## PENGARUH RENDAMAN AIR LAUT, AIR HUJAN, DAN AIR PAYAU TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Arjuna 1 , Jasman 2 *, Abd. Muis B 3
123 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Parepare
*E-mail : jasmanyusuf70@gmail.com

## Abstract
Water  is  an  essential  fundamental  component  in  the  manufacture  of  building  materials  (concrete)  and reinforced  concrete  (steel)  constructions.  In  construction,  water  acts  as  a  component,  transforming  the hydraulic  adhesive  into  a  paste  that  will  ultimately  harden.  Apart  from  that,  the  water  in  the  concrete  mix activates the chemical process of cement as an adhesive and lubricates the aggregate, making it easier to work with. The purpose of this study is to assess the influence of immersion water on concrete compressive strength in  order  to  calculate  the  immersion-to-concrete  strength  ratio.  This  research  method  uses  experimental research methods by comparing between 3 types of immersion water in concrete, namely AL (sea water), AP (brackish water), and AH (rainwater). The results of the research on the compressive strength of AL of 19.24 MPa, AP of  20.90 MPa, and AH of  24.33 MPa. AL experienced a decrease in  compressive strength  of 3.36 MPa and AP of 5.09 MPa against AH which has the highest strong value among the 3 bath variations and even higher than the compressive strength of the plan of 20 MPa. From the clarification over, it can be concluded that the submersion of brackish water, and water comes to the compressive quality of the arrange, whereas the inundation of seawater does not meet.
Key Words : Curing, Water, Compressive Strength, Concrete

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  elemen  penting  dalam proyek  konstruksi  karena  kuat,  fleksibel bentuknya,  dan  harganya  relatif  terjangkau. Keunggulan utama beton  adalah kuat tekannya yang  tinggi.  Beton  bermutu  tinggi  diperlukan untuk mencapai kuat tekan yang optimal.
Ardiansyah  (2021)  mengatakan  bahwa material  beton  pada  umumnya  digunakan  di berbagai  bangunan.  Peran  penting  konstruksi beton dalam menjaga mutu beton yang baik dan ekonomis
Anggara  (2017)  menyatakan  bahwa  beton lazim  digunakan  sebagai  bahan  bangunan. Beton    dipilih  karena  memiliki  banyak keunggulan  dibandingkan  bahan  bangunan lainnya. Saat membuat beton, perawatan yang
tepat  berdampak  besar  pada  kekuatan  (daya tahan)  beton.  Tujuan  pemeliharaan  beton adalah tidak hanya mencapai kuat tekan beton yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas keuletan  beton,  kedap  air,  ketahanan  aus  dan kestabilan  dimensi  struktur.  Saat  membangun bangunan yang menggunakan beton di wilayah pesisir,  kontak  dengan  air  laut  tidak  dapat dihindari, karena air laut mengandung senyawa yang  mengurangi  ketahanan  beton.  Selama masa perawatan, beton terus-menerus berinteraksi  dengan  air  laut,  sehingga  kontak dengan  air  laut  berbahaya.  Senyawa  ini menyerang beton sehingga menjadi rapuh dan rusak. Akibat daya tahan yang dicapai berbeda dari  semula.  Jadi  hasil  yang  diperoleh  pada penelitian penggunaan air laut pada campuran beton menurunkan kuat tekan beton.
Rahman,  dkk  (2019)  dikatakan  bahwa pemeliharaan  beton  bertujuan  tidak  hanya untuk  mencapai  kuat  tekan  beton  baik  sekali, namun  dapat  meningkatkan  kualitas  beton, seperti  daya  tahan,  tahan  terhadap  air,  tahan abrasi,  dan  stabilitas  dimensi  struktural.  Air laut  mengandung  senyawa  garam  (Cl)  3,5% berefek mempengaruhi kekuatan dan keawetan beton.
Ahmad (2018) menyatakan bahwa kebutuhan   air bersih (air  tawar) sangat  tinggi karena air adalah salah satu material campuran beton.  Selain  keperluan  untuk  memproduksi beton, air bersih juga menjadi kebutuhan pokok masyarakat.  Saat  ini,  cadangan  air  bersih semakin  menipis  dan  penggunaan  air  bersih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan primer. Di  wilayah  pesisir,  keadaan  air  bersih  sangat memprihatinkan  karena  intrusi  air  laut  telah merusak kualitas air tanah dan menjadikannya payau. Krisis air terbukti terjadi setiap tahun di Indonesia.
Santoso dan Tanaya (2023) dalam
penelitiannya, ia menemukan bahwa  memakai air  payau  sebagai  substitusi  air  ledeng  dalam campuran beton berpotensi menurunkan kekuatan beton yang dihasilkan. Adanya bahan organik dan tingginya kadar TDS mengganggu gaya  tarik  antar  agregat,  sehingga  terbentuk rongga  di  dalam  agregat  dan  melemahkan struktur  beton.  Pengaruh  garam  dan  sulfat dalam  air  payau  yang  bereaksi  dengan  semen juga  memperlemah  struktur  beton.  Hal  ini menunjukkan  betapa  pentingnya  penggunaan air  berkualitas  tinggi  dalam  campuran  beton karena  dapat  menyebabkan  keretakan  pada batuan,  dapat  mempengaruhi  kekuatan  dan mutu beton (Sutama et al. , 2019).
Menurut  SNI  1974-2011,  kuat  tekan  beton merupakan  kemampuannya  untuk  menahan beban  tekan  yang  dihitung  per  satuan  luas. Rumus  berikut  digunakan  untuk  menentukan nilai kuat tekan beton:
f’ c = 𝑃 𝐴 (1)
Dimana:
f' c = kuat tekan beton (MPa) P   = beban maksimum pengujian (N) A  = luas penampang benda uji (mm 2 )
Hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan Mulyono  dan  Nadya  (2015),  menunjukkan hasil  penelitian  bahwa  kuat  tekan  beton berbahan  air  PDAM  memperlihatkan  tren meningkat, sedangkan beton yang dicampur air garam  menunjukkan  tren  menurun.  Agus (2022) menyatakan bahwa penggunaan air laut pada  campuran  beton  mempunyai  pengaruh kecil  terhadap  nilai  kekuatan  beton  sampai dengan 28 hari.
Hasil  pengamatan  dengan  SEM  yang dilakukan  oleh  Azzahara  (2021)  menemukan bahwa  kejadian ettringite pada  beton  yang direndam  air  gambut  selama  5  tahun  lebih signifikan  dibandingkan  dengan  beton  yang direndam selama 56 hari.
Zhao dkk (2021) menemukan bahwa air laut dengan  salinitas  dan  pH  yang  relatif  tinggi mendorong  hidrasi  awal  pasta  semen.  Di  sisi lain, dengan berkurangnya rasio air laut dengan semen  (W/B),  pengaruh  air  laut  terhadap hidrasi semen  menurun.
Agus (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa mutu beton itu sendiri dan penurunan  kuat  tekannya  masih  dalam  batas yang  diperbolehkan  dan  harus  memenuhi syarat  batas  struktural.  Kondisi  kritis  adalah fungsi  dari  kekuatan,  daya  tahan,  stabilitas, umur panjang, dan lain-lain. Tingkat penurunan kualitas ditentukan terlebih dahulu,
Untuk  membangun  struktur  yang  memenuhi kendala-kendala ini, hal ini harus diperluas dari tahap  perencanaan  hingga  tahap  pemeliharaan bangunan,  selalu  menjaga  efisiensi  konsumsi sumber  daya  selama  masa  konstruksi  juga digunakan sebagai dasar tindakan penanggulangan waktu konstruksi.

## 2. METODOLOGI
Metode penelitian diawali dengan
pengujian  material  menggunakan  metode penelitian  eksperimen  yang  membandingkan tiga jenis air rendaman (air laut, air hujan, dan air  payau)  pada  beton  di  laboratorium,  serta pengujian  terhadap  agregat  halus  dan  agregat kasar.  Penelitian  ini  menggunakan  18  sampel silinder  berukuran  15  x  30  cm  yang  diuji  di Laboratorium Bahan dan Struktur Prodi Teknik Sipil  Univ.  Muhammadiyah  Parepare.  Untuk membedakan  jenis  beton  yang  direndam, digunakan simbol AL untuk beton perendaman air laut, AP untuk beton perendaman air payau, dan AH untuk beton perendaman air hujan.
Penelitian  ini  menggunakan  berbagai peralatan  seperti  oven,  timbangan,  ayakan, ayakan shaker ,  cetakan  berbentuk  kerucut, scone  abrams ,  alat  uji  kompresi,  mesin pencampur/pelarutan, cetakan sasaran (silinder),  tangki  pencelupan,  mesin  press semen,  hidrometer,  jam,  ember,  nampan,  dan penggaris. Bahan-bahan penyusun beton dalam penelitian ini adalah semen bosowa 50 kg, pasir kasar lasape, kerikil pecah, dan air.
Secara  umum  alur  penelitian  meliputi pemeriksaan sifat-sifat agregat, pembuatan mix design ,  penyiapan  benda  uji,  pelaksanaan  uji slump, pemeliharaan, dan pengujian kuat tekan benda uji.
Tabel  1.  Kebutuhan  Bahan  Untuk  Campuran 1 m 3 Beton Material Volume (kg/m 3 ) Air 210,5 Semen 499,7 Agregat Kasar 1060,1 Agregat Halus 592,6
Proporsi  campuran  yang  dihitung  dengan menggunakan job  mix  design diperoleh kebutuhan  material  yang  akan  digunakan dalam  campuran  1  m 3 beton  segar  yaitu  berat
air    210,5  kg/m 3 ,  Berat  semen  499,7  kg/m 3, berat  agregat  kasar  1060,1  kg/m 3 ,  dan  berat agregat halus 592,6 kg/m 3 .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemeriksaan Karakteristik Agregat
Sesuai  ketentuan  yang  berlaku  bahwa agregat  kasar  dan  agregat  halus  dalam penelitian  ini  diuji  berdasarkan  Standar Nasional Indonesia (SNI). Tabel 2 menyajikan hasil keseluruhan pengujian.
Tabel 2. Pemeriksaan Karakteristik Agregat
Karakteristik Agregat Halus Agregat Kasar Kadar Lumpur 4,5% 1,0% Kadar Organik No. 1 - Keausan - 25,5% Kadar Air 3,63% 0,5% Berat Volume 1,67 kg/liter 1,72 kg/liter Absorpsi 1,84% 2,46% Berat Jenis SSD 2,56 2,49
Hasil  pemeriksaan  uji  karakteristik  pada agregat  kasar  menunjukkan  hasil  pengujian kadar  lumpur  sebesar  1,0%,  keausan  sebesar 25,5%,  kadar  air  sebesar  0,5%,  berat  volume sebesar  1,72  kg/liter,  absorpsi  sebesar  2,46%, dan  berat  jenis  SSD  (kering  permukaan) sebesar 2,49.
Hasil  pemeriksaan  karakteristik  agregat halus  menunjukkan  hasil  uji  kadar  lumpur sebesar  4,5%,  kadar  air  sebesar  3,63%,  berat volume  sebesar  1,67  kg/liter,  absorpsi  sebesar 1,84%,  dan  berat  jenis  SSD  sebesar  2,56  dan
kadar  organik  di  angka  No.  1  pada  standar warna.
Berdasarkan pengujian karakteristik, agregat kasar dan agregat halus yang digunakan dalam  penelitian  ini  dinyatakan  memenuhi standar  mutu  SNI  7656:2012  dan  dapat digunakan sebagai pembuatan campuran beton segar.

## Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian benda uji selinder ukuran 15 x 30 cm dilakukan untuk mengetahui kuat tekan dari delapan  belas  benda  uji  beton  terdiri  dari  tiga variasi  perendaman  yang  berbeda  dimana benda  uji  tersebut  dilakukan  uji  kuat  tekan beton  dalam  periode  dua  kali  yaitu  pada  saat beton  berumur  14  hari  dan  beton  berumur  28 hari.
Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tekan Beton Perendaman Air Laut Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Kuat Tekan (MPa) Rerata (MPa) 14 12.280 285 18,33 18,33 14 12.250 275 17,68 14 12.010 280 18,01 28 12.035 310 17,54 19,24 28 11.950 340 19,24 28 12.280 325 18,39
Kuat  tekan  rata-rata  benda  uji  yang direndam dalam air laut  dengan menggunakan tiga buah silinder  berukuran 15 x 30 cm adalah 18,33 MPa untuk umur  14 hari dan 19,24 MPa untuk  umur 28 hari. Hasil ini memperlihatkan bahwa umur 28 hari kuat tekan yang diperoleh lebih  rendah  daripada  yang  direncanakan  20 MPa.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa ketika  direndam  dalam  air  laut,  kuat  tekan mengalami  peningkatan  yaitu  1,04  MPa  pada saat diuji 14 hari  ke 28 hari.
Tabel 4. Kuat Tekan Beton dengan
Perendaman Air Payau Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Kuat Tekan (MPa) Rerata (MPa) 14 12.010 245 13,86 14,15 14 12.250 250 14,15 14 12.280 250 14,15 28 12.280 325 20,90 20,90 28 12.100 320 20,58 28 12.350 300 19,29
Benda  uji  dengan  perendaman  air  payau dengan  ukuran  selinder  15  x  30  cm  sebanyak tiga  buah  sampel  diperoleh  beton  yang  diuji memiliki rata-rata kuat tekan 14,15 MPa pada umur 14 hari dan 20,90 MPa pada umur 28 hari, mencapai  target  kuat  tekan  20  MPa.  Hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  beton  yang direndam air payau menunjukkan peningkatan kuat tekan sebesar 6,75 MPa dalam periode 14 hari hingga 28 hari.

## Tabel 5. Kuat Tekan Beton Perendaman
Air Hujan Umur (hari) Berat (kg) Beban (kN) Kuat Tekan (MPa) Rerata (MPa) 14 12.240 370 23,79
23,79 14 12.150 365 23,47 14 12.080 350 22,51 28 12.210 430 24,33 24,33 28 12.203 410 23,20 28 12.280 400 22,64
Pada pengujian tiga sampel berukuran 15 x 30 cm yang diuji dengan cara direndam dengan air  hujan  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata sebesar  23,79  MPa  setelah  14  hari  dan  24,33 MPa  setelah  28  hari,  yang  sesuai  dengan  kuat
tekan  desain  sebesar  20  MPa.  Ditemukan bahwa perendaman dalam air hujan meningkatkan  kuat  tekan  sebesar  1,02  MPa dari waktu 14 menjadi 28 hari.
Gambar 1.  Gabungan Hasil Uji Kuat Tekan Beton pada Variasi Rendaman
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan minimum  pada  perendaman  AL  mencapai 18,33  MPa  setelah  14  hari  dan    kuat  tekan meningkat menjadi 19,24 MPa setelah 28 hari. Namun  kuat  tekan  beton  yang  direncanakan tidak tercapai. Kuat tekan pada perendaman AP adalah  14,15  MPa  setelah  14  hari,  meningkat menjadi 20,90 MPa setelah 28 hari. Kuat tekan perendaman AH sebesar 23,78 MPa setelah 14 hari dan meningkat menjadi 24,33 MPa setelah 28  hari.  Hasil  kuat  tekan  perendaman  AL  dan AH lebih besar dari beton rencana.
Perendaman AL mengalami penurunan kuat tekan  5,09  MPa  yaitu  sebesar  21%  terhadap perendaman AH dan perendaman AP mengalami  penurunan  kuat  tekan  3,42  MPa yaitu  sebesar  14%  terhadap  perendaman  AH yang  memiliki  nilai  kuat  tertinggi  diantara  3 variasi rendaman dan bahkan lebih tinggi dari kuat tekan rencana 20 MPa.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh perendaman  air  laut,  air  hujan,  dan  air  payau terhadap kuat tekan beton diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kombinasi  kandungan  garam  pada  air rendaman  berpengaruh  terhadap  capaian kuat tekan beton. Semakin tinggi konsentrasi  kandungan  garam  pada  air rendaman  semakin  rendah  capaian  kuat tekan beton.
2. Perbandingan  rendaman  air  hujan,  air payau,  dan  air  laut  memiliki  kuat  tekan beton berbeda, air hujan 24,33 MPa, air laut 19,24  MPa,  dan  air  payau  20,90  MPa. Sedangkan jenis rendaman air laut memiliki kuat tekan beton sebesar 19,24 MPa dalam artian tidak memenuhi nilai mutu kuat tekan rencana yaitu 20 MPa.

## REFERENSI
Agus,  I.  (2022).  Pemanfaatan  Air  Laut  Pada  Beton Ditinjau Terhadap Nilai Kuat Tekan. Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN , 11 (2), 63-67.
Ahmad, S. B. (2018): Investigasi pengaruh air laut sebagai air  pencampuran  dan  perawatan  terhadap  sifat beton, Jurnal INTEK, 5 (1), 48-52.
Anggara,  D. (2017). Pengaruh Perawatan Beton Dengan Air  Laut  Dan  Air  Tawar  Terhadap  Kuat  Tekan Beton. Doctoral  dissertation .  Universitas  Medan Area, Medan.
Ardiansyah,  K.  H.  (2021). Pengaruh  Penggantian  Air
Dengan  Air  Laut,  Air  Payau  Dan  Air  Tawar Terhadap Kuat Tekan Beton. Doctoral dissertation. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
Azzahara,  A.  S.  (2022). Kajian  Pengaruh  Air  Gambut Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Fc'36  MPa (Studi  Kasus  Jalan  Lingkar  Bengkalis). Doctoral dissertation. Universitas Islam Riau, Riau.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011).  “SNI  1974-2011: Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji Silinder,” Jakarta: BSN.
Mulyono,  S.  B.,  &  Nadia,  N.  (2015).  Studi  Pengaruh Penggunaan Air Payau Dalam Mix  Design Beton
18,33 19,24 14,15 20,91 23,78 24,33 0 5 10 15 20 25 30 14 hari 28 hari K u at T ek an Be to n (MPa) Umur Beton AL AP AH
Untuk  Pembuatan  Konstruksi  Dermaga  Akibat Rendaman Air Laut. Konstruksia , 7 (1).
Rahman,  D.  F.,  Rita,  E.,  &  Khadavi,  K.  (2019). Perbandingan Perawatan Beton Menggunakan Air Laut  Dan  Air  Tawar  Terhadap  Nilai  Kuat  Tekan Beton. Abstract  of  Undergraduate  Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University , 1 (1).
Santoso,  E.  R.,  &  Tanaya,  K.  E.  (2023). Pengaruh  Air Payau Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Tarik  Belah Beton (Studi Kasus Air Payau Daerah Rob Pantai Utara  Kota  Semarang). Doctoral  dissertation. Universitas  Katholik  Soegijapranata  Semarang, Semarang.
Sutama, A. et al. (2019) ‘ Properties And Microstructural Characteristics Of  Lightweight  Geopolymer Concrete With Fly Ash And Kaolin ’, International Journal  of  Scientific  &  Technology  Research , 8(07), pp. 57–64. Available
at:
https://www.ijstr.org/paper- references.php?ref=IJSTR-0619-20484.
Zhao,   Yifan,   Xiang   Hu,   Caijun   Shi,   Zuhua  Zhang, and  Deju  Zhu.  (2021).  A  Review  on    Seawater Sea-Sand        Concrete:        Mixture    Proportion, Hydration,    Microstructure    and  Properties. Construction        and        Building    Materials , 295:123602.